﻿— 321 — 



neutro di didimio cristallizzato per semplice fusione del molibdato neutro di 

 didimio amorfo preparato per doppia decomposizione. In seguito ebbi cristalli 

 migliori per la fusione del molibdato amorfo con cloruro potassico. Cristalli 

 ancora più nitidi riuscii ad ottenere colla fusione di un miscuglio di solfato 

 neutro di didimio, di molibdato e cloruro sodico ; però in questo caso i cri- 

 stalli di molibdato didimico sono mescolati ad altri prodotti, tra i quali ho 

 potuto constatare un molibdato doppio di didimio e di sodio, ed un molib- 

 dato acido cristallizzato in lamine. La separazione però dei cristalli di mo- 

 libdato neutro di didimio ottenuti in questo ultimo modo riesce alquanto dif- 

 fìcile, perchè nei cristalli ottaedrici trovansi spesso intercalate particelle dei 

 prodotti secondari. 



« I cristalli ottaedrici di molibdato didimico accuratamente scielti, pre- 

 sentano la composizione chimica corrispondente alla forinola di M 0 0 4 sono di 

 un colore roseo , hanno una lucentezza vitrea ed un peso specifico eguale 

 a 4,75. L'esame cristallografico eseguito cortesemente dall' ing. G-. La Valle 

 nell' Istituto mineralogico dell'Università di Roma, diede i risultati indicati 

 nel seguente prospetto, nel quale n indica il numero degli spigoli omologhi 

 mismati : 









Media 



n 



1° 



cristallo 



- Zona l a 



80°, 16' 58" 



4 







» 2 a 



80, 15, 13 



3 



2° 



» 



yi l a 



80, 2, 21 



2 



» 





m 2 a 



80, 23,38 



2 



» 





» 3 a 



80, 25,26 



2 



3° 





Due zone 



80, 21,26 



3 



Coi minimi quadrati si ha per l'angolo 111: 111 80°, 17' 12" 

 onde a: b : è= 1 : 1 : 1,569557. 



« L'angolo fra 111 : 111 risulta 48°, 30' 16", mentre che misurato sarebbe 

 48°, 58' tra i limiti 48°, 36' e 49°, 8'. L'abito è costantemente la bipiramide 

 dimetrica. Queste misure eseguite dal La Valle concordano con quelle fatte dal 

 prof. C. Friedel sopra i cristalli da me precedentemente preparati colla fusione 

 diretta del molibdato di didimio amorfo, senza l'aggiunta di alcun fondente. 



3° « Didier ottenne il molibdato neutro di cerio in cristalli simili alla 

 scheelite fondendo mescolanza di molibdato neutro di sodio e di cloruro ce- 

 roso, oppure di molibdato acido di sodio e di ossido ceroso-cerico. 



« Pino dall' anno 1884 ho preparato il molibdato ceroso neutro in cri- 

 stalli ottaedrici isomorfi colla wulfenite fondendo direttamente in una atmo- 

 sfera inerte il molibdato di cerio precipitato. 



« Versando ima soluzione fredda di grammi 18,5 di solfato ceroso puro 

 privo di acido libero, in 250 cm 3 di acqua, in una soluzione egualmente fredda 

 di grammi 25 di molibdato neutro di sodio in 250 cm 3 di acqua si forma 



